62 Е. С. ФЕДОРОВЪ, ВЛ1ЯН1Е КАПИЛЯРНАГО, ТЕПЛОВОГО И 



сплыю его передвпжешю, которое можно было бы заметить по сдБлапны.чъ 

 отмъткамъ. Но такого передвшкешя кристалла не наблюдалось. 



Сначала на катодв начала отлагаться въ виде плоскаго въера рыхлая 

 металлическая дтЬдь, и вместе съ темъ съ этого конца кристаллики начали 

 растворяться, а жидкость, какъ обыкновенно, обезцвътилась. Съ другого 

 конца ясно проявилось перссыщеше, такъ какъ кристаллики стали увели- 

 чиваться и некоторые получили особенно большую величину. Это особенно 

 р-взко было заметно на другой день дбйств1я тока то есть больше чбмъ 

 черезъ 12 часовъ. Въ положенпомъ нарочно кристалл б мне показалось на- 

 росташе вещества съ обопхъ копцовъ. но наростате не въ длину, а въ ши- 

 рину, и притомъ бол-Ье заметно. съ аноднаго конца. 



Наконецъ, на третш день къ моему крайнему удпвлешю оказалось, 

 что всЬ вообще кристаллы пзчезли и подъ лупой казалась только одна жид- 

 кость, обезцвьчениая съ катодной стороны. 



Микроскопическое наблюдете въ такой толстой труокв было весьма не- 

 ясно, тъмъ болъе, что оно усложнялось дьйств1емъ на поляризованный 

 св'Ьтъ самаго стекла. Но мояшо было разсмотрвть сплошной кристалли- 

 чески клпнъ съ анодной стороны, и притомъ столь тонкш, что въ самой тол- 

 стой части, где онъ ръ\зко обрывался, цвбгь былъ бвлып 1-го порядка. 



Третш опытъ былъ сдЬланъ опять въ тонкомъ слов между покров- 

 нымъ и предметнымъ стекломъ; слой подкисленнаго мтднаго купороса какъ 

 разъ въ толщину покровнаго стекла. Со стороны катода насыпано немного 

 кристаллическаго порошка того же купороса; электроды платиновый. 



Черезъ несколько часовъ стало замЬтно раствореше прибавленнаго 

 порошка и появлеше новообразовавшихся крпсталловъ въ разныхъ частяхъ 

 препарата почти вплоть до анода; по, что особено замечательно, это ясный 

 и необыкновенный ростъ новообразующихся крпсталловъ, и твмъ болт>е 

 сильный, чбмъ ближе къ аноду; блпжапшш къ аноду кристаллъ въ виде ко- 

 сого параллелепипеда (главная структурная плоскость есть основаше этого 

 кристалла; оптическая оргентировка кристалла была мною определена не- 

 однократно) достигъ длины въ 1,5 мм. и ширины несколько больше 0,5 мм.; 

 такой величины крпсталловъ мЁднаго купороса мнт, еще не удавалось по- 

 лучать въ микроскопически тонкихъ слояхъ въ столь короткое время. При 

 этомъ оказалось, что ядро кристалла въ видЬ узенькой полоски (оранжеваго 

 цвЬта въ скрещепныхъ николяхъ) почти осталось въ непзмвнномъ видт,, а 

 со вс'Ьхъ сторонъ обросло слоемъ весьма значительной толщины (зеленый 

 цвтлъ, 1-го порядка и выше), такъ что образовалось нечто вредЬ много- 

 гранной воронки. 



Заслуживаетъ еще впнмашя тотъ Фактъ, что новообразовавплеся кри- 

 сталлы представились совершенно мутными почти до непрозрачности и волок- 



